Ueber die mittlere spezifische Wärme einiger Silikate etc. 637 
des Rührers E und des Thermometers T von neuem berechnet. Zu 
stark durfte jedoch die Menge des Kalorimeterwassers nicht ver- 
kleinert werden, damit das Quecksilbergefäß des Thermometers 
der Wasseroberfläche nicht zu sehr genähert wurde. Infolgedessen 
konnten die mittleren spezifischen AVärmen der Stoffe, von denen 
nur eine geringe Menge zur Verfügung, nicht mit dem gewöhn- 
lichen Grade der Genauigkeit bestimmt werden. 
Die spezifische Wärme des Wassers im Kalorimeter 
wurde für die jeweilige Versuchstemperatur stets gleich 
1 gesetzt. 
III. 
Mit Ausnahme des Mikroklins von Saetersdalen lieferte bei 
allen untersuchten Substanzen dasselbe Stück das Material für 
die Prüfung im kristallisierten und im amorphen Zustande. Hier- 
durch wurde erreicht, daß die chemische Zusammensetzung der 
verwendeten Stoffe in den beiden Zuständen übereinstimmte. 
Die Herstellung der Mineralgläser geschah durch Erhitzen 
in einem elektrischen Ofen oder in einem Porzellanofen der Kgl. 
Porzellan-Manufaktur zu Berlin. Die auf diese Weise erhaltenen 
Mineralgläser waren jedoch nicht vollkommen frei von Luftblasen. 
Infolgedessen mußte geprüft werden, ob man für denselben Stoff 
unter sonst gleichen Bedingungen abweichende Werte der mittleren 
spezifischen Wärme erhält, je nachdem man ihn mit Luftblasen 
oder ohne Luftblasen zur Untersuchung verwendet. Zu diesem 
Zwecke wurde ein Zink-Bariumsilikatglas, dessen mittlere spezi- 
fische Wärme diu’cli vorhergehende Untersuchung genau bekannt 
war, derartig mit Luftblasen versehen, daß es, ebenso wie die 
untersuchten Mineralgläser, für das bloße Auge glatte Bruchflächeu 
ohne Poren aufwies. 
Die Prüfung (Tab. 1 unter I a, b) ergab für die mittlere 
spezifische Wärme des blasenfreien Glases 0,1532, für die des 
Glases mit Luftblasen 0,1541. 
Die Differenz dieser beiden Werte ist aber geringer als die 
Verschiedenheit in den Werten der spezifischen Wärmen der hier 
in Betracht kommenden kristallisierten Mineralien und ihrer Gläser. 
(Vergl. Tab. 2.) 
Alle Stoffe wiu'den bei der Prüfung in Bruchstücken von 
Schrotkorn- bis zu Erbsengroße verwendet. Xach jedem Ver- 
suche wurde das benutzte Material durch Erhitzen auf über 150“ 
getrocknet. 
Die erhaltenen Daten sind in Tab. 1 zusammengestellt. 
In Tabelle I bedeutet : 
W das Gewicht der im Kalorimeter befindlichen Wassermenge 
in Gramm, vermehrt um den Wasserwert des Kalorimeters, des 
Rührers und des Thermometers. 
G das Gewicht der angewandten Substanz in Gramm. 
